63 



der Inhalt des Rohres gar nicht mit Kupfer, Messing- oder Stahl in Be- 

 rührung kommt, 



Eisenglanz. 



Wird frisch gefälltes Eisenhydroxyd im zugeschmolzenen Bohr hei 

 250° 10 Stunden lang mit Wasser erhitzt , so entsteht dunkelrothes was- 

 serfreies amorphes Eisenoxyd, eine Thatsache, auf welche schon Senarmont 1 

 hinwies. Wird dem Wasser eine Spur Fluorammonium zugesetzt, so erhält 

 man Eisenglanz. TL d. M. sieht man, dass sich roth durchscheinende 0.03 

 his 0.08 mm. grosse Blättchen gehildet hahen, die auch mitunter sechssei- 

 tige Umgrenzung (Flächenwinkel ca. 120°) zeigen. Das ursprünglich an- 

 gewandte Eisenoxydhydrat ist ein feines Pulver, das selbst bei der stärk- 

 sten Vergrösserung als solches erscheint. Ebenso verhält sich das oben 

 erwähnte, durch Einwirkung von reinem Wasser erhaltene Product, 



Dass das Eisenhydroxyd sein Wasser vollständig verliert, wenn es 

 mit Wasser im geschlossenen Bohr auf 250° erhitzt wird, wurde durch 

 Analyse und Glühverlustbestimmungen festgestellt. 



Korund. 



Wird frischgefällte oder geglühte Thonerde im Platinrohr mit Was- 

 ser, welches eine Spur Fluorammonium enthält, 10 Stunden lang auf 300° 

 erhitzt , so erhält man blassbläuliche Krystalle von Korund. Dieselben 

 ritzen Topas und stellen sich u. d. M. dar als kurze gedrungene, ca. 0.1 mm. 

 lange Prismen mit pyramidaler Endigung. Alle zeigen sehr hübsch die 

 charakteristische fässchenähnliche Form. Von Fluorwasserstoffsäure werden 

 sie nicht angegriffen. 



Dass sich aus Thonerde bei Gegenwart von Fluoriden und unter Ein- 

 wirkung höherer Temperaturen leicht Korund bildet , haben neuerdings 

 wieder die Untersuchungen von Fremy und Verneuil 2 ergeben. 



Bei einer Versuchstemperatur von 250° bleibt selbst nach 24stündiger 

 Einwirkung die Thonerde amorph. 



Aus Chromoxydhydrat erhielt ich wasserfreies Chromoxyd. Das- 

 selbe war jedoch nicht krystallin. 



Quarz. 



Quarzkrystalle sind bei Gegenwart von Fluor ausserordentlich leicht 

 zu erhalten. Es bedarf einer nur lOstündigen Einwirkung von Wasser mit 

 etwas Fluorammonium auf Glaspulver oder amorphe wasserhaltige oder 

 wasserfreie Kieselsäure, um sehr hübsche, lebhaft polarisirende Quarzkry- 

 ställchen darzustellen. Dieselben sind meist ziemlich lange (0.5—0.8 mm.) 

 Prismen, an deren Endigung die Flächen des einen Bkomboeders neben 

 denen des anderen stark vorwalten. Oft sind sie an beiden Enden ausgebil- 

 det, mitunter zu Büscheln verwachsen oder zu je zweien annähernd normal 

 zu einander angeordnet, genau entsprechend der von v. Chrüstschow 3 

 gegebenen Abbildung. Sie geben die Beactionen auf Kieselsäure und hin- 

 terlassen mit Flusssäure auf dem Wasserbade eingedampft keinen Bückstand. 



1 Ann. chim. et phys. XXX. 129. 



2 Compt. rend. CIV. 738. 



3 Dies. Jahrb. 1887. I. 206. 



